Beiträge zur Kenntnis der thermischen Dissoziation etc. 657 
Witherit (Fig. 1 3). 
Hier wurden zwei Versuchsreihen durchgeführt : die eine mit 
•einem etwas weniger reinen Material von Aiston, Cumberland, die 
andere mit einem sehr reinen Witherit unbekannter Herkunft. Die 
Analyse des letzteren ergab 99,49 % BaC0 3 , Spur Si0 2 . In 
beiden Fällen zeigten die Erhitzungskurven bei ca. 810° einen 
•scharfen Halt, welcher bei etwa 780° beginnt. Nun konnten 
Fig. 13. Witherit, Fundort unbekannt. 
Zeit 
auch bei der Erhitzung bis zu 1130° nur ganz geringe Verluste 
konstatiert werden. Beim Witherit von Aiston machten sie ca. 
4%, bei dem reinen Witherit aber nur 1 bis maximum 2% des 
für reines Bariumcarbonat theoretisch erforderlichen Betrages aus. 
Die bei ca. 800 0 beobachtete relativ starke Wärmebindung kann 
also einer Abspaltung von Kohlensäure nicht zugeschrieben werden. 
Ferner trat aber auch keine Schmelzung ein. Der Glührückstand 
des reinen Materials war nur in Spuren, derjenige des unreinen 
Witherits ganz schwach gesintert, keinesfalls aber geschmolzen. 
Somit bleibt nur noch die Annahme übrig, daß die in Rede 
stehende Wärmebindung von einer Umwandlung herrührt. Diese 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1912. 42 
